jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
Les très faibles résistances des mortiers additionnels de sulfure de fer, 55. Cet écart paraît peu tiers poreux du ciment de laitier obtenues au Laboratoire P.-L. inférieures à celles de la chaux, Les essais de P. L. présentent d'ailleurs en général de singulières discordances ; ainsi, l'addition de Fe S En outre, au même laboratoire, on a obtenu, pour le même ciment, 120 et avec 67 celle des mortiers poreux de ciment fondu; et cette même addition diminue de 6 la résistance des mortiers de laitier à fort dosage et augmente de 20 celle des mortiers à faible dosage de même ciment. La présence de ce même corps améliore les mortiers gras de chaux (augment. 15 %) et affaiblit les mortiers maigres (diminut. 55%). D'autres faits pourraient être cités; mais il semble que ces résultats auraient besoin d'être confirmés par de nouveaux essais exécutés dans les mêmes conditions. En résumé, l'action du sulfure de fer sur les résistances semble à peu près nulle; quant aux sulfures alcalins, on peut affirmer que, en général, leur présence est défavorable aux mortiers de ciment fondu. INFLUENCE DES ADDITIONS DE SULFURES SUR LES ARMATURES EN FER Les résultats mentionnés sur les comptes rendus ci-joints n'étant pas traduits numériquement, il est très malaisé de comparer entre elles les appréciations émises et l'on ne saurait tirer de conclusions très nettes de cet ensemble d'essais. Si l'on tente de traduire en chiffres les appréciations des trois laboratoires en attribuant aux armatures examinées un coefficient variant de 0 à 5 suivant que le métal est intact ou bien qu'il est complètement attaqué, on pourrait résumer les résultats dans le tableau suivant : Etat des armatures POUET ET CHAUSSON PAVIN DE LAFARGE VILLE DE PARIS --"-~ S. A. Fe S. Ca S. S. A. Fe S. Ca S. S. A. Fe S. Ca S. - Mortier compact : Ciment fondu. 0 0 0 0 2 Artificiel. 0 1 0 0 1 Laitier. 1 1 1 3 Artificiel. 1 1 1 1 4 Chaux. 0 1 1 2 Mortier poreux : Ciment fondu. 1 1 1 3 1 2 5
n'étant pas traduits numériquement, il est très malaisé de comparer entre elles les appréciations émises et l'on ne saurait tirer de conclusions très nettes de cet ensemble d'essais. Si l'on tente de traduire en chiffres les appréciations des trois laboratoires en attribuant aux armatures examinées un coefficient variant de 0 à 5 suivant que le métal est intact ou bien qu'il est complètement attaqué, on pourrait résumer les résultats dans le tableau suivant : Etat des armatures POUET ET CHAUSSON PAVIN DE LAFARGE VILLE DE PARIS --"-~ S. A. Fe S. Ca S. S. A. Fe S. Ca S. S. A. Fe S. Ca S. - Mortier compact : Ciment fondu. 0 0 0 0 2 Artificiel. 0 1 0 0 1 Laitier. 1 1 1 3 Artificiel. 1 1 1 1 4 Chaux. 0 1 1 2 Mortier poreux : Ciment fondu. 1 1 1 3 1 2 5 Artificiel. 1 1 1 1 2 1 Laitier. 1 1 1 1 4 3 1 1 4 Chaux. 0 0 1 1 2 3 0 0 0 On peut conclure 1° Que l'attaque des armatures est d'autant plus vive que la température a été plus élevée. 2° Que les armatures contenues dans les mortiers compacts sont moins attaquées que celles contenues dans les mortiers poreux. 3° Que la présence du sulfure de fer peut, dans certains cas, faciliter l'oxydation des armatures en jouant le rôle de catalyseur d'oxydation, comme le suppose P. L. 4° Que la présence de sulfure de calcium a une action assez nette sur ces phénomènes d'oxydation des armatures, celles-ci étant d'autant plus attaquées que le mortier est plus poreux et la température plus élevée. C'est ce dernier point qui, à notre avis, constitue la seule conclusion nette que l'on puisse tirer de cet ensemble d'expériences. En résumé, dans l'ensemble, ces essais ne donnent pas d'indications très précises susceptibles d'une application pratique. Mais ces essais peuvent nous indiquer la direction dans laquelle devront être orientées les expériences qui suivront. L'action du sulfure de calcium, aussi bien sur la résistance des mortiers auxquels ce corps est incorporé que
contenues dans les mortiers compacts sont moins attaquées que celles contenues dans les mortiers poreux. 3° Que la présence du sulfure de fer peut, dans certains cas, faciliter l'oxydation des armatures en jouant le rôle de catalyseur d'oxydation, comme le suppose P. L. 4° Que la présence de sulfure de calcium a une action assez nette sur ces phénomènes d'oxydation des armatures, celles-ci étant d'autant plus attaquées que le mortier est plus poreux et la température plus élevée. C'est ce dernier point qui, à notre avis, constitue la seule conclusion nette que l'on puisse tirer de cet ensemble d'expériences. En résumé, dans l'ensemble, ces essais ne donnent pas d'indications très précises susceptibles d'une application pratique. Mais ces essais peuvent nous indiquer la direction dans laquelle devront être orientées les expériences qui suivront. L'action du sulfure de calcium, aussi bien sur la résistance des mortiers auxquels ce corps est incorporé que sur l'oxydation des armatures, ne saurait être niée; mais cette action peut être influencée par trois facteurs : l'état hygrométrique ; la température ; la durée. C'est à l'étude de l'influence de chacun de ces trois facteurs des deux premiers en particulier que devra tendre le prochain programme des essais à entreprendre. RAPPORT DU LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS « POLIET ET CHAUSSON » Nous avons entrepris une série d'essais en vue de déterminer l'influence des sulfures sur la corrosion des armatures de béton armé. Pour cette étude, qui est préliminaire à des recherches ultérieures avec emploi direct de mâchefers comme agrégats des bétons, le programme suivant a été suivi : Avec chacun des agglomérants : ciment de laitier de Maxéville (Poliet et Chausson) ; chaux éminemment hydraulique de Beffes (Poliet et Chausson) ; ciment Portland Pavin de Lafarge ; ciment fondu Pavin de Lafarge, il a été confectionné : un mortier compact dosé à raison de 300 grammes de ciment et 700 grammes de sable normal. et un mortier poreux dont le dosage avait été fixé à 180 grammes de ciment pour 820 grammes de sable fin. (N.B. Nous avons constitué notre sable fin de 1/4 de sable normal et de
à entreprendre. RAPPORT DU LABORATOIRE DES ÉTABLISSEMENTS « POLIET ET CHAUSSON » Nous avons entrepris une série d'essais en vue de déterminer l'influence des sulfures sur la corrosion des armatures de béton armé. Pour cette étude, qui est préliminaire à des recherches ultérieures avec emploi direct de mâchefers comme agrégats des bétons, le programme suivant a été suivi : Avec chacun des agglomérants : ciment de laitier de Maxéville (Poliet et Chausson) ; chaux éminemment hydraulique de Beffes (Poliet et Chausson) ; ciment Portland Pavin de Lafarge ; ciment fondu Pavin de Lafarge, il a été confectionné : un mortier compact dosé à raison de 300 grammes de ciment et 700 grammes de sable normal. et un mortier poreux dont le dosage avait été fixé à 180 grammes de ciment pour 820 grammes de sable fin. (N.B. Nous avons constitué notre sable fin de 1/4 de sable normal et de 3/4 de sable très fin qui avait la granulation suivante : Refus sur tamis N° 20 = 15. Refus sur tamis N° 50 = 25. Refus sur tamis N° 100 = 56.) Chaque espèce de mortier comportait les trois groupes : a) mortier tel quel sans sulfure ; b) mortier + 30 grammes Fe S par kg. de constituants secs ; c) mortier + 25 grammes Ca S par kg. de constituants secs. Chaque groupe lui-même servait à confectionner : Une éprouvette sans armature (éprouvette cylindrique de 10 cm. de diamètre et 10 cm. de hauteur). Une éprouvette armée de 4 clous (pointes de Paris), et de 3 bouts de fil de fer recuit de 5 cm. de long disposés dans la masse du béton suivant le schéma ci-dessous, chaque élément métallique se trouvant à 25 mm. des parois et à 25 mm. de ses voisins. Les clous étaient bien brillants et le fil recuit était passé au papier d'émeri avant utilisation. En résumé, le programme se divise comme suit : 1a) Essai témoin sans sulfure. 4 espèces de ciments. 1 éprouvette non armée. 1 éprouvette armée. 8 éprouvettes. b) Essai sans sulfure. 4 espèces de ciments. 1 éprouvette non
+ 30 grammes Fe S par kg. de constituants secs ; c) mortier + 25 grammes Ca S par kg. de constituants secs. Chaque groupe lui-même servait à confectionner : Une éprouvette sans armature (éprouvette cylindrique de 10 cm. de diamètre et 10 cm. de hauteur). Une éprouvette armée de 4 clous (pointes de Paris), et de 3 bouts de fil de fer recuit de 5 cm. de long disposés dans la masse du béton suivant le schéma ci-dessous, chaque élément métallique se trouvant à 25 mm. des parois et à 25 mm. de ses voisins. Les clous étaient bien brillants et le fil recuit était passé au papier d'émeri avant utilisation. En résumé, le programme se divise comme suit : 1a) Essai témoin sans sulfure. 4 espèces de ciments. 1 éprouvette non armée. 1 éprouvette armée. 8 éprouvettes. b) Essai sans sulfure. 4 espèces de ciments. 1 éprouvette non armée. 1 éprouvette armée. c) Essai avec FeS. 4 espèces de ciments. 1 éprouvette non armée. 1 éprouvette armée. 8 éprouvettes. d) Essai avec CaS. 4 espèces de ciments. 1 éprouvette non armée. 1 éprouvette armée. Les éprouvettes ont été immergées dans l'eau douce, renouvelée tous les 8 jours, 24 heures après leur fabrication. Cette immersion continue s'est prolongée pendant 4 mois. Après ce temps, nous avons fait alterner des périodes de conservation à l'air et à l'eau de la façon suivante : à l'eau, du 15 au 31 août, du 16 au 30 septembre, du 16 au 15 décembre, du 1er janvier au 24 février; à l'air, du 1er au 15 septembre, du 16 au 31 octobre, du 15 au 31 décembre. Pendant la période de conservation, nous avons observé une coloration bleue se manifestant très rapidement sur les éprouvettes au sulfure de calcium. Les éprouvettes en mortier poreux confectionné en chaux E. H. ont montré sur les bases, après 8 jours de séjour à l'eau, des fissures superficielles qui n'ont pas progressé par la suite, et qui n'intéressaient que la pellicule extérieure. Les éprouvettes ont été confectionnées du 30 avril au 9 mai 1924. Elles ont été essayées
heures après leur fabrication. Cette immersion continue s'est prolongée pendant 4 mois. Après ce temps, nous avons fait alterner des périodes de conservation à l'air et à l'eau de la façon suivante : à l'eau, du 15 au 31 août, du 16 au 30 septembre, du 16 au 15 décembre, du 1er janvier au 24 février; à l'air, du 1er au 15 septembre, du 16 au 31 octobre, du 15 au 31 décembre. Pendant la période de conservation, nous avons observé une coloration bleue se manifestant très rapidement sur les éprouvettes au sulfure de calcium. Les éprouvettes en mortier poreux confectionné en chaux E. H. ont montré sur les bases, après 8 jours de séjour à l'eau, des fissures superficielles qui n'ont pas progressé par la suite, et qui n'intéressaient que la pellicule extérieure. Les éprouvettes ont été confectionnées du 30 avril au 9 mai 1924. Elles ont été essayées à la compression le 25 février 1925. CIMENT ETAT DÉSIGNATION RÉSULTATS DES ESSAIS DE RÉSISTANCE A LA COMPRESSION EN KG. AU CM2 GÉNÉRALES DES ARMATURES Mortier compact N° 19 387 kg. Intérieur sec. Sans armature. Sans sulfure. (limite de puissance de la presse) N° 19 A 387 Clous et fils brillants. N° 20 387 Sans armature. N° 20 A 387 Clous et fils brillants. N° 21 338 Sans armature. Coloration plus foncée, odeur H2S très faible. N° 21 A 314 Clous et fils brillants. Mortier poreux Sans sulfure. N° 22 109 Intérieur humide. Sans armature. Sans sulfure. N° 22 A 109 Clous brillants, fils intacts. N° 23 113 Do et plus noir. Sans armature. N° 23 A 96 Légères piqûres. Coloration noirâtre sans odeur H2S. N° 24 A 93 Clous et fils intacts. Ciment Portland ETAT DÉSIGNATION RÉSULTATS DES ESSAIS DE RÉSISTANCE A LA COMPRESSION EN KG. AU CM2 GÉNÉRALES DES ARMATURES Mortier compact N° 13 387 kg. Intérieur sec. Pas d'armature. (limite de puissance de la presse) N° 13 A 387 Intérieur sec plus foncé Clous brillants, fils mats. N° 14 387 Intérieur sec plus foncé Pas d'armature. N° 14 A 387 Clous intacts, fils légèrement tachés. N° 15
brillants. N° 20 387 Sans armature. N° 20 A 387 Clous et fils brillants. N° 21 338 Sans armature. Coloration plus foncée, odeur H2S très faible. N° 21 A 314 Clous et fils brillants. Mortier poreux Sans sulfure. N° 22 109 Intérieur humide. Sans armature. Sans sulfure. N° 22 A 109 Clous brillants, fils intacts. N° 23 113 Do et plus noir. Sans armature. N° 23 A 96 Légères piqûres. Coloration noirâtre sans odeur H2S. N° 24 A 93 Clous et fils intacts. Ciment Portland ETAT DÉSIGNATION RÉSULTATS DES ESSAIS DE RÉSISTANCE A LA COMPRESSION EN KG. AU CM2 GÉNÉRALES DES ARMATURES Mortier compact N° 13 387 kg. Intérieur sec. Pas d'armature. (limite de puissance de la presse) N° 13 A 387 Intérieur sec plus foncé Clous brillants, fils mats. N° 14 387 Intérieur sec plus foncé Pas d'armature. N° 14 A 387 Clous intacts, fils légèrement tachés. N° 15 387 Extérieur verdâtre. Intérieur sec et très noir. Pas d'armature. Odeur H2S faible. N° 15 A 387 Clous brillants, fils à peu près intacts. Mortier poreux N° 16 87 Intérieur humide. Pas d'armature. Sans sulfure. N° 16 A 91 Clous brillants, fils mats. N° 17 95 Intérieur humide et colpées d'armature. N° 17 A 103 Clous brillants, fils légèrement noirâtres. N° 18 87 Extérieur bleu noir. Pas d'armature. Intérieur noir bleu intense. Odeur H2S faible, N° 18 A 79 Clous brillants, fils noir. RÉSULTATS DES ESSAIS DE RÉSISTANCE A LA COMPRESSION Ciment de laitier RÉSULTATS OBSERVATIONS ETAT DÉSIGNATION EN KG AU CM2 GÉNÉRALES DES ARMATURES Mortier compact Sans sulfure N° 1 234 kg. Coloration habituelle verte, bloc intact. Clous brillants, fil enroché, pellicule noirâtre sur toute la surface. N° 1 A 242 Clous brillants, fil enroché, pellicule noirâtre sur toute la surface. Avec 1/2 de sulfure. N° 2 232 Humide extérieurement. Sec intérieurement. + FeS N° 2 A 258 Clous brillants. Fils : bleu noir. N° 3 250 Pas de parties sèches intérieurement. + CaS Odeur forte d' H2S. N° 3 A 258 Clous brillants excepté 1. Fils partiellement bleu noirâtre, moins prononcés que dans les précédents. Mortier poreux N°
d'armature. N° 17 A 103 Clous brillants, fils légèrement noirâtres. N° 18 87 Extérieur bleu noir. Pas d'armature. Intérieur noir bleu intense. Odeur H2S faible, N° 18 A 79 Clous brillants, fils noir. RÉSULTATS DES ESSAIS DE RÉSISTANCE A LA COMPRESSION Ciment de laitier RÉSULTATS OBSERVATIONS ETAT DÉSIGNATION EN KG AU CM2 GÉNÉRALES DES ARMATURES Mortier compact Sans sulfure N° 1 234 kg. Coloration habituelle verte, bloc intact. Clous brillants, fil enroché, pellicule noirâtre sur toute la surface. N° 1 A 242 Clous brillants, fil enroché, pellicule noirâtre sur toute la surface. Avec 1/2 de sulfure. N° 2 232 Humide extérieurement. Sec intérieurement. + FeS N° 2 A 258 Clous brillants. Fils : bleu noir. N° 3 250 Pas de parties sèches intérieurement. + CaS Odeur forte d' H2S. N° 3 A 258 Clous brillants excepté 1. Fils partiellement bleu noirâtre, moins prononcés que dans les précédents. Mortier poreux N° 4 93 Moins coloré que N° 1, Sans armature. Humide intérieurement. Odeur H2S faible. N° 4 A 85 Clous présentant des taches noirâtres. Fils : noir foncé. N° 5 86 Humide intérieurement. Odeur H2S faible. N° 5 A 84 Comme N° 4. N° 6 92 Humide intérieurement. Odeur H2S forte. N° 6 A 100 Humide intérieurement. Clous et fils moins attaqués. H2S moins prononcé que dans les numéros 4 A et 5 A. RÉSULTATS DES ÉSSAIS DE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION Chaux hydrauliques ÉTAT DÉSIGNATION STANCES OBSERVATIONS ÉTAT DÉSIGNATION SMIGRATION EN KG. AU CM2 GÉNÉRALES DES ARMATURES Mortier COMPACT 1 ( N° 7 196 kg. Rien d'apparent. Pas de Pas d'armature. Sans sulfure. Zone sèche interne. 1 Clous très brillants. N° 7 A 246 Petit gonflement local sur Fils: aucune attaque, mais une des bases non brillants. N° 8 156 Pas de zones sèches internes, Pas d'armature. + Fe S taches extérieures vertes. N° 8 A 232 Tous les clous et fils très noirs. N° 9 246 Taches extérieures, plus vertâtres. Pas d'armature. I verdâtres. Intérieur très noir + ça S vertâtre, plus accentué que le laitier, apparence couleur charbon. apparence couleur charbon Clous et fils intacts. N° 9 A
N° 6 A 100 Humide intérieurement. Clous et fils moins attaqués. H2S moins prononcé que dans les numéros 4 A et 5 A. RÉSULTATS DES ÉSSAIS DE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION Chaux hydrauliques ÉTAT DÉSIGNATION STANCES OBSERVATIONS ÉTAT DÉSIGNATION SMIGRATION EN KG. AU CM2 GÉNÉRALES DES ARMATURES Mortier COMPACT 1 ( N° 7 196 kg. Rien d'apparent. Pas de Pas d'armature. Sans sulfure. Zone sèche interne. 1 Clous très brillants. N° 7 A 246 Petit gonflement local sur Fils: aucune attaque, mais une des bases non brillants. N° 8 156 Pas de zones sèches internes, Pas d'armature. + Fe S taches extérieures vertes. N° 8 A 232 Tous les clous et fils très noirs. N° 9 246 Taches extérieures, plus vertâtres. Pas d'armature. I verdâtres. Intérieur très noir + ça S vertâtre, plus accentué que le laitier, apparence couleur charbon. apparence couleur charbon Clous et fils intacts. N° 9 A 270 Clous et fils intacts. Mortier poreux N° 10 43 Désagrégation superficielle au début, non continuée. Sans sulfure. Intérieur très humide. N° 10 A 45 Clous brillants, fils mats. + FeS N° 11 45 Intérieur humide. Pas d'armature. + Fe S N° 11 A 48 Clous brillants. Fils partiellement noirâtres. N° 12 46 Extérieur verdâtre. Pas d'armature. Intérieur bleu noir. + CaS Faible odeur H2S. N° 12 A Fils partiellement tachés. Conclusions Dans les essais dont nous venons de faire mention et tenant bien compte du mode de conservation adopté, nous n'avons constaté sur aucune armature des manifestations de rouille proprement dite : les taches bleu noir et même le revêtement complet de même couleur de certaines armatures en fil de fer recuit, ne semblent pas constituer une attaque ; cet enduit, qui se présente sous le même aspect que FeO, mais qui est probablement simplement FeS, pourrait heureusement agir comme enduit protecteur. Pour ce qui est de l'action des sulfures sur la résistance des bétons, nous constatons particulièrement avec CaS une élévation des résistances du ciment de laitier et de la chaux hydraulique. Cette amélioration est moins sensible pour le ciment Portland et provoque une baisse sérieuse du ciment
N° 12 46 Extérieur verdâtre. Pas d'armature. Intérieur bleu noir. + CaS Faible odeur H2S. N° 12 A Fils partiellement tachés. Conclusions Dans les essais dont nous venons de faire mention et tenant bien compte du mode de conservation adopté, nous n'avons constaté sur aucune armature des manifestations de rouille proprement dite : les taches bleu noir et même le revêtement complet de même couleur de certaines armatures en fil de fer recuit, ne semblent pas constituer une attaque ; cet enduit, qui se présente sous le même aspect que FeO, mais qui est probablement simplement FeS, pourrait heureusement agir comme enduit protecteur. Pour ce qui est de l'action des sulfures sur la résistance des bétons, nous constatons particulièrement avec CaS une élévation des résistances du ciment de laitier et de la chaux hydraulique. Cette amélioration est moins sensible pour le ciment Portland et provoque une baisse sérieuse du ciment fondu (mortier compact). À noter également la disparition de l'odeur H2S des mortiers de ciment fondu, additionnés de CaS, ce qui indiquerait une réaction du ciment fondu et du sulfure de calcium. Il semble donc que, pour des bétons, compacts ou poreux, obtenus avec l'un quelconque des agglomérants : ciment de laitier, chaux hydraulique, ciment Portland, ciment fondu, maintenus dans l'eau douce, à la température ordinaire, des effets néfastes ne sont pas à redouter en deçà des proportions de sulfures adoptées pour les essais. Cette affirmation doit naturellement être contrôlée par des expériences dans d'autres conditions de conservation. Le Chef des Laboratoires : Le Directeur technique : COCAGNE. HENDRIKS. SOCIETÉ ANONYME DES CHAUX ET CIMENTS DE LAFARGE ET DU TEIL Les liants employés ont été : Pour le ciment fondu et l'artificiel Lafarge, des échantillons identiques à ceux envoyés aux deux autres laboratoires ; Pour le laitier de Maxéville et la chaux de Beffes, les échantillons qui nous ont été expédiés. Les cubes d'expérience ont été fabriqués en mai et juin 1924; ils ont été mis à l'étuve humide et aérée après 15 jours de séjour dans l'eau potable à 180 et écrasés le 17 janvier, ce qui représente une
de laitier, chaux hydraulique, ciment Portland, ciment fondu, maintenus dans l'eau douce, à la température ordinaire, des effets néfastes ne sont pas à redouter en deçà des proportions de sulfures adoptées pour les essais. Cette affirmation doit naturellement être contrôlée par des expériences dans d'autres conditions de conservation. Le Chef des Laboratoires : Le Directeur technique : COCAGNE. HENDRIKS. SOCIETÉ ANONYME DES CHAUX ET CIMENTS DE LAFARGE ET DU TEIL Les liants employés ont été : Pour le ciment fondu et l'artificiel Lafarge, des échantillons identiques à ceux envoyés aux deux autres laboratoires ; Pour le laitier de Maxéville et la chaux de Beffes, les échantillons qui nous ont été expédiés. Les cubes d'expérience ont été fabriqués en mai et juin 1924; ils ont été mis à l'étuve humide et aérée après 15 jours de séjour dans l'eau potable à 180 et écrasés le 17 janvier, ce qui représente une durée totale de conservation de 7 à 8 mois. L'étuve était chauffée par un courant d'eau chaude qui circulait jour et nuit dans un caniveau découvert, au-dessus duquel les cubes étaient placés, reposant sur une tôle perforée. L'air circulait librement entre les cubes. À plusieurs reprises, le caniveau ayant débordé, la partie inférieure des cubes a trempé pendant quelque temps dans l'eau chaude. Le détail des essais est donné dans le tableau ci-ajouté, dont la lecture conduit aux remarques suivantes Cubes sans addition. Les cubes à 300/700 kg. se sont comportés normalement. Les armatures sont restées inaltérées, malgré les conditions très dures de conservation (actions combinées de l'air, de la chaleur et de l'humidité). Les cubes à 180/820 kg. ont donné des résistances beaucoup plus faibles, ce qui était à prévoir, étant donné le dosage très maigre et l'emploi d'un sable très fin à grains uniformes. C'est avec la chaux lourde que le rapport des résistances aux deux dosages est le plus voisin de l'unité 164 = 187.120 Ce rapport s'élève à 2,4 pour le ciment artificiel, à 3,25 pour le ciment fondu et à 5 pour le ciment de laitier. On sait, d'ailleurs, que la chaux est beaucoup moins